UE SuS uv IMENNNC ES. 6os, 
AMOIU ALT ERMÉEON ESPOIR D R E. 
Subflances métalliques. 
Plarine brute. 
LA platine brute expolée au courant d'air vital, fond 
en 15 ou 20 fecondes, quand Ja quantité n'excède pas cinq 
à fix grains ; la fufion eft même très-complèie, & le métal 
fe met en globules très-ronds: mais quand la quantité eft 
d'un gros & au-delà , la fufion eft difficile, on a de la peine 
à entretenir le morceau en fufion dans toutes fes parties, & 
on ne peut pas le réunir en un globule rond. La meilleure 
proportion qu'on puifle employer, eft celle de 12 à 15 grains; 
alors on obtient des globules bien fondus & bien ronds. 
La platine expolée au foyer du grand verre ardent de 
Tichirnhaufen , s'y aglutine à la longue; mais dans les nom- 
breufes expériences auxquelles nous l'avons foumife en 1772 
& 1773, il ne nous a pas été poflible de la fondre, 
Platine féparée de fon fable magnérique. 
LA platine qui a été dépouillée par l’aimant du fable mag- 
nétique qu’elle contient , préfente à peu-près les mêmes phéno- 
mènes que Îa platine brute ; elle fond quand elle eft expofée 
au courant d'air vital, & forme des globules ronds. 
Or de déparr. 
Exposé au feu, il a fondu en 10 fecondes: il ne s’en eft 
pas élevé de fumée bien fenfible; cependant une cuiller 
d'argent placée à quelques pouces de diftance au-deflus du 
globule pendant la fufion, a été fenfiblement dorée, On n’a 
point obfervé la moindre apparence de flamme. r 
M. Macquer a rendu compte, dans un très-grand détail, 
des expériences qui ont été faites fur l’or expofé au foyer du 
grand verre ardent; il en rélulte qu'il s'y volatilife à la longue. 
Platine forgée. 
ON aexpolé [ur un charbon de la platine forgée , apportée 
